— 448 — 



Оиред'Ьлен'ьт СОд п НдО были сделаны прямыя,!. е. 110глощен1емъ. По 

 растворен1и кар1йскпхъ карбонатовъ въ НС1 (1 ч. НС'1 3 ч. Н^О) всегда 

 оставался небольшой остатокъ представленный мелкими чешуйками того 

 впсяутоваго блеска, который первоначально представлялъ всю гальку мине- 

 рала, такъ какъ карбонаты этого района вторичные, т. е. явились продук- 

 тами окпслеп1я сЬрнпстыгь соедпнен1Й висмута. При разложен1п минерала 

 болЬе крепкой НС1 и НХОд кислотой наблюдать нерастворимаго остатка не 

 приходится, такъ какъ при этпхъ услов1яхъ висмутовый блескъ въ обоихъ 

 случаяхъ разлагается. Такой парагенезпсъ минерала естественно приводитъ 

 къ образованию сЬрнокислыхъ солей, какъ промежуточныхъ продуктовъ, и 

 дЬйствительно анализъ обнаруживаетъ присутствие въ минералЬ 8О3, оно 

 равно 0,44%. Можно предположить, что часть В1 находится въ минерале 

 въ Форм'Ь сульфата; так1е сульфаты В1, какъ самостоятельные минеральные 

 виды хотя и не наблюдались пока въ природ-Ь, но какъ нромежу точные иро- 

 дукты реакщй они вполнЬ допустимые 



По опред-1лен1и состава того висмутоваго минерала, который является 

 носителемъ В1 въ шлих-Ь кар1Йскаго района, были сдЬланы пробы техни- 

 ческаго извлечения его изъ нихъ. Составъ минерала допускаетъ весьма не 

 сложную обработку. Шлихъ, какъ онъ получается по отмывк'Ь золота^, для 

 возможнаго удален1я минераловъ, .заключающихъ железо, подвергается эле- 

 ктромагнитному пзвлечен1ю постЬднихъ^, что, во-первыхъ, приводитъ къ зна- 

 чительному его обогащеп1ю, и, во-вгорыхъ, этимъ достигается отсутств1е не- 

 производительной траты реактивовъ при посл'Ьдуюш.ей обработке сырого 

 матер1ала кислотами, къ которой сводится первая стад1я переработки. Въ 

 зависимости отъ желательности того или другого конечнаго продукта нужно 

 1|рим4нять и кислоты НКОд или НС1. Въ обоихъ случаяхъ существенное 

 зпачен1е для полноты нзвлечен1я нм'Ьегь иерем'Ьшпванхе раствора, чтобы 

 освободить разлагаюшдйся карбонатъ отъ окружаюш.ихъ гальку пузырьковъ 

 СО^ . Обстоятельство это, при относительно болыпомъ уд Ьльномъ в ЬсЬ мине- 

 раловъ слагающихъ шлихъ, существенно важно, такъ какъ даже небольшой 

 слой шлпха значительно затрудняетъ циркуляц1ю св'Ьжаго раствора кислоты. 

 Для неболыппхъ установокъ это перемЬшиван1е удобвЬе всего можетъ быть 

 достигнуто мЬшалками типа барабанной мельницы. 



' Итакъ ыинералъ по составу блпзокъ къ бнсмутиту но содержип. больше поды. Онь 

 иогь бы быть названъ шдробиемутитомъ. Къ этому вопросу я думаю вернуться позже. 



- Для анализа брался шлихъ песковь нижней части розсыпи, изъ такъ иазываенаго, 

 «оборотнаго яш,11ка». 



' Въ лаборатор1и я пользовался иалевькииъ электроиагнитомь, черезъ которыб про- 

 пускался токъ пъ 1 атр. 



